Mineralien  einzelner  Fundorte. 
-23- 
2.  Eisen- Arsenid  kommt  zusammen  mit  dem  Zinnsulfür  vor,  Farbe 
dunkelstahlgrau ;  Krystallform  rhombisch,  mit  den  Formen  ooP  (110), 
Pöö  (101),  zuweilen  ooPrö  (100)  und  ein  nicht  näher  bezeichnetes  Brachy- 
doma.    Spec.  Gew.  7,9414. 
Die  Analyse  ergab :  As  53,22 ,  S  0,54 ,  Sn  2,85 ,  Fe  38,30 ,  Co  3,64, 
Ni  und  Cu  Spur,  Verunreinigung  1,76;  Sa.  100,31;  im  wesentlichen  mit- 
hin Fe  As.  In  seiner  Form  gleicht  es  dem  Löllingit,  von  dem  es  sich  aber 
durch  die  Zusammensetzung  unterscheidet. 
3.  FeAs-}-SnS  in  schwarzen,  glänzenden,  monoklinen  Tafeln,  mit 
den  für  Zinnsulfür  angegebenen  Formen. 
Die  Analyse  ergab:  Fe  17,95,  Co  2,04,  S  10,67,  As  27,17,  Sn  43,11; 
Sa.  100,94.  Das  Atomverhältniss  ist  darnach  (das  Co  zum  Fe  gerech- 
net) 1:1:1:1. 
4.  Ein  Zinn-Arsenid  Sn6As  in  zinn weissen,  stark  glänzenden  Kry- 
stallen,  sehr  spröde,  sechsseitige  Tafeln  darstellend,  deren  Form  nicht 
genügend  festgestellt  werden  konnte;  löslich  in  Salzsäure  unter  Arsen- 
wasserstoff-Entwickelung.  Zusammensetzung :  Sn  90,41,  As  9,44 ;  Sa.  99,85. 
5.  Zinnoxyd  in  unregelmässigen  Massen  zusammen  mit  metallischem  Zinn. 
Zum  Schluss  wird  die  mögliche  Entstehungsweise  dieser  Verbindungen 
besprochen.  K.  Busz. 
Mineralien  einzelner  Fundorte. 
Fr.  Kovär:  Chemische  Untersuchung  einiger  Minera- 
lien-von  Wür  bei  Bistritz  in  Mähren.  (Chemische  Blätter.  Prag 
1899.  Sep.  8°.  4  p.) 
a)  Urkalk.    Anal.  No.  I  rein  weiss,  No.  II  grauweiss. 
I. 
II. 
CaCO,  
.    .    .  93,21 
92,08 
Mg  CO,  
.    .    .  2,35 
3,16 
(Fe,  A1),08  
0,29 
0,70 
In  HCl  unlöslich.    .    .  . 
.    .    .  3,84 
3,98 
H20  chemisch  gebunden  . 
.    .    .  0,18 
0,24 
Sa.  99,87 
100,16 
b)  Halloysitähnliche  Erde.  Eine  dichte,  weisse,  bläulichgrau 
gebänderte,  an  den  Kanten  durchscheinende  Substanz  von  muscheligem 
Bruche.    Fettig  anzufühlen.    G.  =  2,03.    Anal.  III. 
c)  Melinit.  Dicht,  ockergelb,  undurchsichtig,  Bruch  feinerdig, 
Strich  etwas  schimmernd.    Gr.  =  2,17.    Anal.  IV. 
III.  IV. 
Si02    45,72  46,30 
Al2  03    38,80  26,42 
Fe2  03    0,29  15,32 
CaO   0,90  0,25 
MgO   0,18  — 
H20    14,36  12,08 
Sa.    100,25  100,37 
